342 BÉLA DE HORVÁTH 
Ma S(02 E NAON NN STORT TATgÓ, 
99 99 09 09 
1 1"52 ] 53-20 9 92-99 ! 57-89 
4 va) 44:30 10 "42 AJ" ád 
3 1:81 43:36 11 1:01 50-36 
4 92-11 ! 41:25 12 9.07 ! 56-72 
5 0-92 ! 38-42 3 1-49 ! 53-39 
6 1:52 ] 58-26 14 1:12. ] 58-60 
7 29-93 ] 53-43 15 ! 12-38 ] 58-74 
SOS 5536 as lltékbszoi ] 521 
Ces bauxites les nos 15 et 16 exceptés peuvent étre utilisés pour la 
fabrication de Valuminium, parce gue leur teneur en silice est inférieure 
á 390. La silice est pernicieuse dans la fabrication de Valuminium parce-gue 
dans la fusion sodée elle forme avec Valumine un composé complexe, de 
Vorthosilicate d"alumine-sodium ayant probablement la formule de Na, Al, SO ,, 
gui ne se dissont pas, ainsi une partie de Valumine se perd. Á Vaide de cette 
formule ou peut calculer gue 100 parties de silice se combinent a 84-74 parties 
doxyde d alumine on 449499 daluminium. Les 12:3890 de silice de la bauxite 
no 15 se combinent á 55690 daluminium, ce gui fait les 178590 de la teneur 
en aluminium du minérai; dans le cas ne 16 9-0190 de la teneur en alumi- 
nium sont rendus inutilisables par la silice. Une haute teneur en silice diminue 
donc considérablement le rendement de Vexploitation. La teneur en silice des 
bauxites n95 1 a 14 est en moyenne de 15690, leur teneur en aluminium est 
de 26-6790. Cette teneur en silice immobilise 0-7090 daluminium, ce gui fait 
2:6290 de la teneur en aluminium total. Cette guantité est assez faible pour 
gujon puisse exploiter Valuminium avec profit. 
Je donne ici Vanalyse chimigue compléte des bauxites rouges nos 1 et 6 
et de la bauxite grise no 15. 
Bauxite rouge Bauxite rouge 
No1 No 2 
Bauxite grise 
Composants No 15 
SZO; 1752 1:52 12:38 
Ti 0, 3:10 1:95 3:95 
Al, 05 53"20 58-26 ! 58-74 
Fe, 0, 27:66 DOSZZA UNT BA 
Mg 0 traces 0-09 J 07-11 
(16 
14" 
20 
39 
o 
—a 
(opi 
100-13 
